356 A. D. VAN RIEMSDIJK, COMPOSITION CHIMIQUE 
De là l'emploi de l'éponge de platine, déjà indiqué ci-dessus 
(p. 352). J'ai déterminé dans sept expériences l'erreur qui s’in- 
troduit dans le dosage de l’eau quand de l'hydrogène sec traverse 
pendant !: à 1 heure un tube de porcelaine porté au rouge. 
L'augmentation de poids du tube de dessiccation fut trouvée, en 
moyenne, de 3 mgr. Maïs, quand on se sert de tubes un peu 
larges (3—4 centim. de diamètre intérieur), qui demandent des 
bouchons de grandes dimensions, il n’est pas possible d'empêcher 
ceux-ci d’absorber un peu de vapeur d’eau, d’où résulte une erreur 
qui compense ordinairement celle dont il vient d’être question, 
mais qui parfois la surpasse de plusieurs milligrammes. 
2. Examen chimique de l’alliage monétaire dans les 
différentes phases du travail. 
Avant d'entreprendre l'examen qu'indique le titre de ce para- 
graphe, j'ai fait quelques recherches préliminaires sur des pièces neu- 
ves de } florin, qui n'avaient pas encore circulé. Quatre fragments 
d’une de ces pièces furent chauffés, au moyen d’une lampe de Bunsen, 
dans un tube de verre, au sein d’un courant d'hydrogène qui 
passait ensuite sur du carbonate de soude: pas une trace de H CI 
ne fut absorbée, Le même résultat fut obtenu, à différentes re- 
prises, avec d’autres pièces. On trouva seulement, à la surface 
des pièces de ! florin, une trace de soufre. On procéda ensuite 
à la recherche du chlore et du soufre dans la masse inté- 
rieure du métal. À cet effet, le métal fut fondu dans un tube de 
porcelaine, au contact d’un courant d'hydrogène reçu sur le car- 
bonate de soude: HCI ne put être décelé dans le sel, mais on y. 
trouva une très petite quantité de H?$, trop peu, toutefois, pour 
que, en opérant sur environ 10 grammes d’alliages, une déter- 
mination quantitative fût possible. 
Deux points attirèrent, en outre, mon attention: 1°. L’éclat 
des pièces de monnaies s'était perdu entièrement par l’échauffement 
